— 872 — 



Таблица 2. 



Составъ. 



Электросопротивленіе р и температурный коэФФиціентъ a. 



Вѣсовые проценты. 



До отжига. 



Послѣ 3 часового от- 

 жига при 180°. 



Послѣ двухдневнаго , 

 отжига при 600°. 



88% Ca 



р 25 =50.83 р 100 = 60.39 



р 25 = 50.23 р 100 =49.94 



р 25 =33.23 р 100 =34.30 



11.7% Мп . . . 



«25-100 = - 0.00024 



«25-100 = -0.00016 



«25-юо = + 0.00043 



83.5 Си 



р 25 =45.35 р І00 = 45.01 



Р25=44.4 р 100 =44.27 



р 25 = 34.5 р 1о0 = 34.94 



4.3 Ш-4-ll.ß Мп . 



1 «25-юо = -0.0001 



«25-100 = -0.00004 



«25-юо = + 0.00017 



Что касается измѣненія температурнаго коэффиціента электросопро- 

 тивленія, то величина его быстро падаетъ почти до нуля при прибавленіи 

 къ мѣди сравнительно небольшихъ количествъ марганца 1 . 



Кривая имѣетъ плоскдй минимумъ близкій къ нулю въ предѣлахъ 

 90 — 60% Си (10 — 40% Мп) и затѣмъ сначала медленно, а иотомъ круче 

 поднимается кверху; невидимому температурный коэФФИціентъ у чистаго 

 марганца довольно великъ. 



Изъ приведенныхъ выше данныхъ В. А. Немилова для температур- 

 наго коэФФИціента электросопротивленія (для проволокъ длиною около 750 мм.) 

 вытекаетъ, что отжигъ оказываетъ очень большое вліяніе не только абсо- 

 лютную величину температурнаго коэФФиціента, но и на знакъ его; отри- 

 цательный температурный коэФФиціентъ послѣ продолжительная отжига, 

 при 600°, когда твердые растворы уже пришли въ равновѣсное состояніе, 

 мѣняетъ свой знакъ и становится положительнымъ, причемъ и абсолютная 

 его величина возрастаетъ. Повидимому и здѣсь, какъ и для электропровод- 

 ности, объясненіе этого явленія слѣдуетъ искать, въ большей однород- 

 ности матеріала, достигаемой болѣе или менѣе продолжительнымъ отжигомъ. 

 Измѣненіе электросопротивленія и температурнаго коэФФИціента происходить 

 даже при незначительномъ отжигѣ въ теченіе 3 часовъ при 180° вслѣд- 

 ствіе уничтоженія, хотя и не полнаго, наклепки отъ холодной механической 

 обработки. 



Съ этимъ обстоятельствомъ надо считаться при приготовленіи прово- 

 локъ изъ манганина и тому подобныхъ сплавовъ, идущихъ для конструкціи 

 точныхъ магазиновъ сопротивленія. Поэтому въ техникѣ эти проволоки 



1 Вслѣдствіе небольшой длины нашихъ образцовъ (60—70 мм.) числовыя данный для 

 очень малыхъ значеній температурнаго коэффиціента слѣдуетъ считать приблизительными. 



